

■ 



; 



- 



* 



292 



ciones de dar inmediatamente, por una calcination menos 

 energica al bianco sombra, un « cemento romano » de fra- 

 gaacion rapida y de color rojizo, y al bianco intenso con 

 cambio completo de exterioridad y estructura de las masas, 

 un cemento Portland de fraguacion . lenta y de color gris- 

 verdoso : ambos productos de primera clase. 



r 



Vbundan en cambio, en todas partes del mimdo, los calca- 

 reos, cuyo contenido arcilloso es mas 6 menos superior 6 in- 

 ferior a aquella formula determinada, y cuando la diferencia 

 no excede un cierto limite, pueden ellosservir siempre para 

 la fabrication de productos hidraulicos, de mayor 6 mcnor 

 calidad, aunque no inmediatamente para la fabrication del 

 producto mas perfecto, pues cuando se intenta darles aqnel 

 grado de calcinacion necesaria para la coccion del Portland, 

 esulta en el caso de que el indice hidraulico es inferior, un 

 cemento propenso a reventar 6 ellorecer mas tarde en sus 

 argamasas, y en el caso de que este indice sea superior, un 

 producto muy facilmente fusible, en cuya composition entra 

 un exceso de silice y alumina, formandose en parte, com- 

 puestos neutros que carecen de propiedades hidraulicas ; y 

 si en este caso existen todavia en la masa particulas de ver- 

 dadero cemento, generalmente no llegan a manifestar satis- 

 factoriamente sus propiedades hidraulicas, al haber experi- 

 mentado una completa fusion de la masa del cemento. 



A pesar de esto, estas calizas naturales, en que el conte- 

 nido silLceo-arciiloso, no es muy inferior al indice normal, 

 pueden servir para la preparation de una cal eminentemente 

 hidraulicade fraguacion lenta, que se emplea en estado se- 

 mi-hidratado, y cuando el indice no es excesivamente supe- 

 rior ofrecen ellos un material adecuado para la elaboration 

 de cementos romanos de rapida fraguacion, y todo el arte de 

 su fabrication consiste en graduar la calcination de tal ma- 

 nera que se cncuentre el punto en que la combination de la 

 cal con los demas elementos arcilloso-siliceos se veriiique 

 en la proportion mas adecuada, y procurar a la vez conse- 



